( 645 ) 



Un essai préalable m'a van l démontré que, dans le mine 

 rai modifié, le fer était en grande partie à l'état de carbo- 

 nate ferreux, je priai M. l'ingénieur Thys de vouloir bien 

 doser dans ce minerai le fer total, l'acide carbonique et le 

 soufre. Ces opérations, faites au laboratoire de recherches 

 de l'Université de Liège, dirigé par M. l'ingénieur Fran- 

 ken, ont donné les résultats suivants : 



Fer 0,571 



Acide carbonique 0,163 



Soufre 0,112 



Les résultats de cette analyse peuvent être interprétés 

 comme suit : 



FeC03 0,489 (Fe = 0,207) 



FeS'' 0,210 (Fe = 0,098) 



Quant aux 0'",066 de fer qui ne seraient ni à l'état de 

 carbonate, ni à l'état de pyrite, ils forment probablement 

 du silicate ferreux. 



Le minerai transformé renferme donc à peu près 

 50 p. 7o de sidérite oolithique. 



D'autre part, d'après une analyse qu'a bien voulu me 

 communiquer M. l'ingénieur Ledoyen, la teneur en fer de 

 la même couche de l'°,45 de puissance, dans les points où 

 elle n'a pas subi d'altération, est en moyenne de O'",40o. 

 Or, si du sesquioxyde de fer pur était transformé en car- 

 bonate ferreux, sa teneur en métal diminuerait dans le 

 rapport de 0™,700 à 0™,48o. En admettant la même ré- 

 duction et en partant de la teneur moyenne de O'",40o, on 

 voit que, par la transformation en sidérite, la teneur en 

 fer serait réduite à0'",279. Ce nombre n'étant guère supé- 

 rieur à la quantité de fer (0'",207 -+- 0"\066 = 0"','27ù) 

 qui, dans le minerai transformé, se trouve sous un autre 



